344 



Naturwissenschaftliche Wochenschrift. 



N. F. VIII. Nr. 22 



Re^mec 1 ) haben in dieser Hinsicht das ganzlich 

 verschiedenartige Verhalten der Raphia-Piassave 

 von den brasilianischen Piassavesorten auf Langs- 

 schnitten hervorgehoben. Es wiirde zu weit fiihren, 

 hier naher daraut" einzugehen. Es soil nur her- 

 vorgehoben werden, dafi 



1. alle duktilen Fasern grofie Neigungswinkel 

 der Membranstreifung bzw. der gleichsinnig 

 verlaufenden Poren ihrer mechanischen 

 Zellen zeigen und 



2. bei alien untersuchten geschmeidigen Fasern 

 die Neigung der Streifung in den aufieren 

 und inneren Membranschichten die gleiche 

 ist. Letzteres lafit sich direkt beobachten 

 und messen, es macht sich aber dieser Um- 

 stand auch kenntlich an den gleiche n 

 Polarisations fa rben 2 ) der primaren 

 und sekundaren Verdickungsschichten be- 

 senders auf Querschnitten. 



In folgender Tabelle sind die Resultate dies- 

 beziiglicher Messungen zusammengestellt. 



dafi der Verlauf der Streifung in alien Lamellen 

 der Membran gleiche Neigung zur Achse besitzt. 

 Diese letztere Bedingung erfordert eine beson- 

 dere Betrachtung. Geht man von der wohlbe- 

 griindeten Annahme aus, dafi die Membranlamellen 

 aus schraubig verlaufenden Fibrillen zusammen- 

 gesetzt sind, so kann man sie in ihrem Verhalten 

 gegen aufiere Krafte mit Spiralen aus Metall- 

 drahten vergleichen. Von dem Verhalten solcher 

 Metallspiralen kann man sich leicht durch einen 

 sehr einfachen Versuch uberzeugen. Man wickle 

 einen elastischen Metalldraht , beispielsweise 

 Kupferdraht, um einen Bleistift, so dafi er eine 

 steile Schraubenlinie bildet. Dariiber lege man 

 einen zweiten Draht in flachen Windungen in der 

 VVeise, dafi auf eine vollstandige Windung der 

 steileren Spirale zwei oder mehrere Windungen 

 der flacheren kommen (Fig. i). Beide Spiralen 

 beriihren sich natiirlich an alien Kreuzungspunkten, 

 da sie ja iiber denselben zylindrischen Bleistift 

 gewickelt sind. Versucht man jetzt die Spiralen 



Es geht daraus hervor, dafi nur fur Raphia 

 eine wirklich erhebliche Abweichung der Streifung 

 in der primaren und sekundaren Membran her- 

 vortritt und zwar wie immer grofiere Steilheit der 

 Mizellarreihen in den inneren Verdickungsschichten. 

 Diese Faser ist unter den Piassavesorten auch die 

 einzige, welche sich wie der ,,typische Bast" ver- 

 halt, also nicht duktil ist. Bemerkenswert ist zu- 

 gleich die grofiere Festigkeit, welche mit der 

 Steilheit der Mizellarreihen (Streifung) zusammen- 

 fallt,"eine Beobachtung, die sich auch anderwarts 

 feststellen lafit. 



Diese Beobachtungen und eine Reihe weiterer, 

 iiber die an anderer Steile 3 ) ausfiihrlicher berichtet 

 worden ist, weisen mit Bestimmtheit darauf hin, 

 dafi die Duktilitat gewisser Fasern in Zusammen- 

 hang steht mit dem Neigungswinkel der Mem- 

 branstreifung, der eine erhebliche Grofie erreichen 

 mufi. Weiter ist es zur Erreichung von Duktilitat 

 nach den vorliegenden Beobachtungen notwendig, 



Wiesner, Rolistolie II. Autl., S. 179. 

 Mit Gipsblattchen Rot I. 

 3 ) Flora Bd. 99, Heft 3, S. 203 ff. 



auszudehnen, ohne den Bleistift zu entfernen, so 

 zeigt sich dafi dieses unmoglich ist. Eine Ver- 

 langerung der Spirale setzt namlich ein Enger- 

 werden der Spiralen voraus, woran aber die 

 Festigkeit des Bleistiftholzes hindert. 



Entfernt man jedoch den Bieistiftkern vor- 

 sichtig ohne Deformation der Spiralen und iibt 

 einen Zug auf die ubereinander liegenden Win- 

 dungen aus (wobei zwei Punkte oben und unten 

 vereinigt festgehalten werden), so losen sich die 

 Drahte der inneren Spirale von der aufieren los. 

 Die innere Spirale, welche steilere Windungen 

 besitzt, streckt sich eher gerade als die aufiere, 

 wenn wir gleich diesen aufiersten Fall in Betracht 

 ziehen. Das ist aber nur moglich, wenn die 

 Spiralen sich von einer sie ursprianglich gemein- 

 sam einschlieSend beriihrenden Rohrenwand ent- 

 fernen, natiirlich nach innen. Es ist also eine 

 Kraftkomponente senkrecht zur Lange der Rohre 

 vorhanden. Diese wird bei der steileren Spirale 

 grofier sein als bei der flacheren. Um das ein- 

 zusehen, braucht man sich, wie gesagt, nur den 

 Grenzfall vorzustellen, bei welchem die steilere 

 innere Spirale zur geraden Linie ausgezogen ist, 



